**********************************************************************************************************************************
W4-E - Einschaliges Mauerwerk (MB 2K)
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur nachträglichen Sockelabdichtung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die DIN 18533 gilt nicht für die nachträgliche
Abdichtung in der Bauwerkserhaltung oder
Baudenkmalpflege. Für die Ausführung können
allerdings Verfahren aus dieser Norm angewandt
werden.

Die Verfahren und Hinweise der WTA Merkblätter
(Referat 4 Mauerwerk / Bauwerksabdichtung)
insbesondere  Merkblatt E-4-9 "Instandsetzen von 
Gebäude- und Bauteilsockeln" sind zu
berücksichtigen.

Im Bereich der Bauwerksabdichtung ist eine
Weiterentwicklung der Abdichtungsstoffe und der
Ausführungstechniken festzustellen, dem die
Normung der Bauweisen nur verzögert folgt. Gemäß
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB) Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) -
Abdichtungsarbeiten können nach Punkt 0.3
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
geregelt werden.Abweichungen von Produkten und 
Anwendung sind-eindeutig und -im Einzelnen
in der Leistungsbeschreibung aufzuführen.
Die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung
beschriebene Ausführung ist gemäß den VOB Teil C
gesondert mit dem Bauherrn zu vereinbaren.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Pflasterbelag aufnehmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pflasterung / Plattenbelag 
einschließlich Unterbau entlang
der Außenwände in einer Breite von 
b=______ aufnehmen . 
Pflasterbelag und Aushub einem von der Baulei-
tung vorgesehenen Platz zur späteren Wieder-
verwendung lagern.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Freilegen der Wände.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Außenwände bis zu einer 
Tiefe von ____ m bzw. bis zur Unterkante 
Bodenplatte ausheben.
Bodenaushub im 
ausreichendem Abstand 
lagern bzw. abzufahren.

Einheit: m3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Altputz entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altputz von den zu sanierenden 
Flächen vollständig entfernen.
Anfallenden Bauschutt in 
Container verladen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Schadhafte Fugen ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schadhafte Fugen ca. 2 cm tief ausräumen.
Anfallenden Bauschutt in Container verladen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002005 Waagerechte Dichtungsbahn
zurückschneiden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorhandene Mauersperrbahn 
in der waagerechten Fuge
zurückschneiden.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002006 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002007 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Nachträgliche Sockelabdichtung (W4-E)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003001 Grundierung mit verfestigendem
Verkieselungskonzentrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende, mineralische 
Untergründe mit dem lösemittelfreien, 
verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt,
grundieren. Pfützenbildung vermeiden.

Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe 
bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
Materialüberschüsse umgehend entfernen.

Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren 
Flächen abschnittsweise vorgehen.
Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb 
der Reaktionszeit - ausführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003002 Haftbrücke / Zwischenabdichtung
frisch in frisch auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen einer Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus der hoch sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP Sulfatex.

Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
einlagig, auf die noch frische, mattfeuchte 
Grundierung auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003003 Untergrundegalisierung ganzflächig
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzflächige Untergrundegalisierung 
mit dem mineralischen Dichtspachtel 
mit hohem Sulfatwiderstand,
Remmers WP DS Levell.

Angemischtes Material im Spachtelverfahren
in die frische Haftbrücke applizieren.
Einlagige Schichtdicke < 50 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Mineralische Dichtungskehle herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einem Radius
von ca. 4 bis 6 cm aus dem wasserdichten,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden
mineralischen Mörtel, Remmers WP DS Levell,
herstellen.

Angemischten Mörtel mittels geeignetem
Werkzeug frisch in frisch in den Hinterfeuchtungs-
schutz / Haftbrücke einbringen und mittels Remmers 
Profilkelle Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Kratzspachtelung mit
rissüberbrückender MDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lunker, Poren, Putzrillen oder Fehlstellen < 5 mm
auf mineralischen Untergründen mittels einer 
Kratzspachtelung aus der rissüberbrückenden, 
mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
Remmers MB 2K,
verschließen und egalisieren.

Angemischtes Material mittels geeignetem 
Werkzeug in einer dünnen Schicht ganzflächig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Kratzspachtelung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig vom Untergrund,
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS (W4-E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung gemäß der Wasser-
einwirkungsklasse W4-E "Spritzwasser im 
Wandsockel" aus der 2.-komp., 
rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
nachPG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1), 
Remmers MB 2K, herstellen.
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

Angemischtes Material mittels geeignetem
Applikationsverfahren 2-lagig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Abdichtung von 20 cm 
unter OK Gelände bis mind. 30 cm über 
OK Gelände aufbringen. 
Überlappungen auf ggf. vorhandene 
Abdichtungslagen sind > 10 cm auszuführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
004 Vorarbeiten (Innen)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004001 Altputz bis ca. 80 cm über
Feuchtigkeits-/Schadensrand entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altputz mit der Mörtelgruppe______
bis min. 80 cm über Feuchtigkeits-/
Schadensrand entfernen.
Anfallenden Bauschutt in 
Container verladen und abfahren.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004002 Schadhafte Fugen ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schadhafte Fugen ca. 2 cm tief ausräumen.
Anfallenden Bauschutt in Container verladen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004003 Estrich im Wandanschluss entfernen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estrich d = _______ cm im Wandan-
schluss ca. 30 cm breit entfernen.
Bauschutt in Container laden.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004004 Nut im Wand-Sohlenanschluss
schwalbenschwanzförmig ausstemmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nut (ca. 4 x 4 cm) im Wand-Sohlen-Anschluss 
mittels geeignetem Werkzeug  
schwalbenschwanzförmig ausstemmen.

Einheit: m
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
005 Sockelputz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005001 Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armierungsschicht aus dem hochvergüteten, 
wasser-, wetter- und frostbeständigen
mineralischen Klebe-
und Armierungsmörtel, Remmers VM Fill,
auftragen und Armierungsgewebe, 
Remmers Tex 4/100,
einarbeiten.

Mit dem angemischten Mörtel eine Kratzspachtelung
auf die durchtrocknete Sockelabdichtung / 
Sockeldämmung aufbringen. Anschließend 
den Mörtel "frisch in frisch" in einer Schichtdicke von 3 - 4 mm 
aufziehen. Armierungsgewebe im oberen Drittel 
des Putzes faltenfrei einbetten,
Gewebebahnen mind. 10 cm überlappen lassen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill <0517>
Ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4/100 <3880>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005002 Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sockel-Oberputz mit dem hochvergütetem, wasser-,
wetter- und frostbeständigem, schnell abbindenem,
mineralischen Klebe-
und Reparaturmörtel Remmers 
VM Fill rapid auf die Armierungsschicht auftragen.

Angemischtes Material auf den tragfähigen,
sauberen und staubfreien Untergrund mittels 
geeingetem Werkzeug in einer 
Schichtdicke von 3 mm auftragen und abziehen.
Putzoberflächen entsprechend den Regeln der
Putztechnik nachbehandeln.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill rapid <0519>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005003 Putzabdichtung mit rissüberbrückender MDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Putzabdichtung aus der 2-komp., 
rissüberbrückenden, mineralischen 
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1), 
Remmers MB 2K, herstellen.

Angemischtes Material im Schlämmverfahren
auf den Sockelputz auftragen. Abdichtung > 5 cm 
über OK Gelände auf den Putz auftragen und unter-
halb Gelände > 5 cm hinterlaufsicher auf die
Abdichtung bzw. die vorhandene 
Perimeterdämmung anschließen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005004 Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sockelputz einschließlich der 
Putzabdichtung oberhalb Gelände
mit der wasserabweisender
Schutzbeschichtung auf Reinacrylatbasis, 
Remmers Color PA, beschichten. 

Material je nach Untergrundbeschaffenheit 
in 2-3 Arbeitsgängen appilzieren. Wartezeit 
zwischen den Arbeitsgängen mind. 8 Stunden.
Angrenzende Bauteile durch geeignete 
Maßnahmen schützen.

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,2 l/m² pro Anstrich 
Remmers Color PA <6500>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005005 Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
vollständiger Durchtrocknung der
Abdichtung anbauen.

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
einhalten.

Produkte / Verbrauch:
1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
006 Nachträgliche HZ-Sperre cremeförmig (Innen)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006001 Bohrlöcher herstellen, einreihig (horizontal)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 12 mm 
in einem Abstand von maximal 12 cm
einreihig bohren. 

Bohrung bis ca. 5 cm vor Wandende ausführen.
Wände mit einer Dicke > 0,6 m ggf.
beidseitig anbohren.

Vorgesehene Einbauhöhe: _________cm über 
OK Bodenplatte

Mauerwerksdicke:_____________cm

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006002 Bohrlöcher reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrkanal mittels ölfreier Druckluft
ausblasen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006003 Bohrkanal mit schnell wirkender 
Silancreme befüllen (Kiesol C+)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrkanal im drucklosen Injektionsverfahren 
mit der lösemittelfreien, hydrophobierenden,
schnell wirkenden und WTA-zertifizierten
Injektionscreme auf Silan-Basis, 
Remmers Kiesol C+, befüllen.

Bohrkanal mittels geeignetem Injektionsgerät 
einmalig mit der Injektionscreme befüllen.
Die letzten 2 cm des Bohrkanals nicht mit
Creme füllen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig von Bohrlochdurchmesser und Mauerwerksdicke, vgl. Angaben im Technischen Merkblatt.
Ca. 0,35 l/m bei 36 cm Wanddicke
Remmers Kiesol C+ <0743>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006004 Bohrkanal oberflächig schließen (WP DS Levell)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrkanal nach der Befüllung 
oberflächig mit dem wasserdichtem,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
mineralischem Mörtel, 
Remmers WP DS Levell, 
verschließen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 kg / Meter Bohrlochreihe  
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
007 Flankierende Maßnahmen (Innen)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007001 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007002 Grundierung mit verfestigendem
Verkieselungskonzentrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende, mineralische 
Untergründe mit dem lösemittelfreien, 
verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt,
grundieren. Pfützenbildung vermeiden.

Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe 
bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
Materialüberschüsse umgehend entfernen.

Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren 
Flächen abschnittsweise vorgehen.
Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb 
der Reaktionszeit - ausführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007003 Haftbrücke / Zwischenabdichtung
frisch in frisch auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen einer Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus der hoch sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP Sulfatex.

Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
einlagig, auf die noch frische, mattfeuchte 
Grundierung auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007004 Untergrundegalisierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offene Fugen so wie Fehlstellen
oder Ausbrüche > 5 mm 
mit dem mineralischem, 
wasserdichten Mörtel, Remmers
WP DS Levell, verschließen.

Angemischtes Material im Spachtelverfahren
in die frische Haftbrücke applizieren.
Einlagige Schichtdicke < 50 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007005 Mineralische Dichtungskehle herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einem Radius
von ca. 4 bis 6 cm aus dem wasserdichten,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden
mineralischen Mörtel, Remmers WP DS Levell,
herstellen.

Angemischten Mörtel mittels geeignetem
Werkzeug frisch in frisch in den Hinterfeuchtungs-
schutz / Haftbrücke einbringen und mittels Remmers 
Profilkelle Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007006 Haftbrücke auf nicht saugendem
Untergrund herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke aus der mineralischen 
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
nach PG-MDS und WTA zertifiziert), 
Remmers WP Sufatex und dem 
WTA-zertifizierten Vorspritzmörtel
mit hohem Sulfatwiderstand
Remmers SP Prep 
auf der getrockneten 
Innenabdichtung herstellen.

Nach Trocknung der letzten Abdichtungslage, 
spätestens am nächsten Tag, Dichtungsschlämme
aufstreichen und frisch in frisch 
Vorspritzmörtel volldeckend einwerfen.

Bei längeren Wartezeiten Haftverbund mit 
Remmers ZM HF basic verbessern.
 
Putzauftrag nach 2-4 Tagen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²  
Remmers WP Sulfatex <0430>
Volldeckend ca. 4-6 kg/m² 
Remmers SP Prep <0400>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007007 Haftbrücke auf saugenden Untergründen (normal abbindend)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke aus dem WTA-zertifizierten
Vorspritzmörtel mit hohem Sulfatwiderstand, 
Remmers SP Prep auf dem saugfähigen, 
vorbereiteten Untergrund herstellen.

Angemischten Mörtel 
halbdeckend auf den Untergrund auftragen,
feucht halten und mind. 2 Tage 
erhärten lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 3-4 kg/m² 
Remmers SP Prep <0400>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007008 Sanierputzauftrag (SP Top White)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberputz aus dem faserverstärktem,
wasserdampfdiffusionsoffenen, 
porenhydrophoben, WTA-zertifizierten
Sanierputz, Remmers SP Top White, 
herstellen.
Schichtdicke d = ____ cm

Angemischtes Material von Hand oder 
mit geeigneter Maschinentechnik auf 
den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
Oberfläche mit Kartätsche abziehen.
Schichtdicke einlagig 15-30 mm.

Nach Ansteifen mit dem Schwammbrett ab-
reiben. Soll eine Glätte- oder Dekorschicht aufge-
bracht werden, ist die Oberfläche 
mit dem Gitterrabot aufzurauen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² je cm Schichtdicke
Remmers SP Top White <0402>

bei ___ cm Schichtdicke:
___ kg/m² Remmers SP Top White <0402>

Einheit: m2